NONTRONITE 
489 
Dureté. 1 à 2. Onctueuse au toucher. 
Densité. 2,08 à 2,35 (pinguite de Feurs) (Gonnard). 
Coloration et éclat. Jaune paille, jaune serin un peu verdâtre. Mate; 
raclure à éclat brillant. Opaque; devient translucide par immersion dans 
l’eau, avec absorption de 7^^ de son poids d’eau en dégageantdes bulles 
d’air. Transparente en lames très minces. 
Propriétés optiques. La nontronite et sa variété désignée sous le 
nom de pinguite montrent en lames minces une structure cristalline des 
plus marquées. Le minéral est formé par de fines lamelles généralement 
groupées en masses rénilbrmes, festonnées ou sphérolitiques. 
L’allongement des fibres est toujours positif : l’extinction se lait 
suivant leur longueur. Les axes optiques paraissent assez écartés autour 
de la bissectrice aiguë négative, normale à une face d’aplatissement. 
La biréfringence est assez grande, car, dans les lames très minces, le 
minéral dépasse la teinte sensible du premier ordre ; elle ne disparaît 
pas après chauffage à 240°, 
Pléochroîsme. Les fibres de nontronite présentent un pléochroisme 
net ; 
ng et nm = jaune à vert jaune ; 
np = jaune pâle ou incolore. 
Composition chimique. 
a) Composition théorique correspondant à la formule II® Fc^ Si® O*® 
-(- 2 fP O. 
Analyses : b) de la nontronite de Nontron, par Berthier [A. P. C. 
XXXVI . 22. 1827); 
c) de Yillefranche, par Dufrénoy (A. M. III. 393. 1833); 
d) De Montmort, par Jacquelain. [A. P. C. LXVI. 101. 1837). 
a) 
*) 
c) 
d) 
SiO“ 
41,9 
44,0 
40,68 
41,31 
Fe"OV.. 
37,2 
29,0 
30, 19 
35,69 
ABO= . , . 
» 
3,6 
3,96 
3,31 
MgO .... 
)) 
2,1 
2,37 
» 
CaO .... 
)) 
» 
» 
0,19 
Cu 0 . . . . 
» 
» 
» 
0,90 
IC O .... 
20,9 
18,7 
23,00 
18, 63 
Argile 
» 
1, 2 
» 
» 
100,0 
98,6 
100, 20 
100,03 
Densité 
» 
» 
2,08 
» 
Essais pyrognostiques. Dans le tube, donne de 1 eau. Au chalumeau, 
noircit et devient magnétique, mais ne tond pas. Décomposée pari acide 
